কাঁচৰ আঁহ

**কাঁচৰ আঁহ** (বা **glass fibre**) হৈছে :en:কাঁচৰ অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম আঁহেৰে গঠিত এক পদাৰ্থ। 

ইতিহাসৰ বিভিন্ন সময়ত কাঁচ নিৰ্মাতাসকলে কাঁচৰ আঁহৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিছিল, কিন্তু কাঁচৰ আঁহৰ ব্যাপক উৎপাদন কেৱল সূক্ষ্ম যন্ত্ৰ সঁজুলিৰ আৱিষ্কাৰৰ লগত সম্ভৱ হৈছিল। ১৮৯৩ চনত এডৱাৰ্ড ড্ৰামণ্ড লিবেইয়ে ৱৰ্ল্ডছ কলম্বিয়ান এক্সপ'জিচনত ৰেচম আঁহৰ ব্যাস আৰু গঠনৰ কাঁচৰ আঁহ সংযুক্ত কৰা এবিধ পোছাক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। কাঁচৰ আঁহ প্ৰাকৃতিকভাৱেও পেলেৰ চুলি হিচাপে সৃষ্টি হ'ব পাৰে। 

কাঁচৰ ঊল, যি আজিৰ দিনত "fiberglass" নামেৰে পৰিচিত এক সামগ্ৰী, ১৯৩২ আৰু ১৯৩৩ চনৰ মাজত অ'ৱেনছ-ইলিন'ইছৰ গেমছ শ্লেইটাৰে তাপীয় ভৱন নিৰোধক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। ইয়াক Fiberglas বাণিজ্যিক নামেৰে বজাৰত বিক্ৰী কৰা হয়, যি এক সাধাৰণীকৃত ট্ৰেডমাৰ্ক হৈ পৰিছে। কাঁচৰ আঁহ, যেতিয়া তাপীয় নিৰোধক সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বিশেষভাৱে এক বন্ধক পদাৰ্থৰ সৈতে নিৰ্মাণ কৰা হয় যাতে বহুতো সৰু বায়ু কোষ আবদ্ধ হয়, যাৰ ফলত বৈশিষ্ট্যগতভাৱে বায়ুৰে ভৰা কম ঘনত্বৰ "কাঁচৰ ঊল" পৰিয়ালৰ সামগ্ৰী উৎপন্ন হয়। 

কাঁচৰ আঁহৰ যান্ত্ৰিক গুণাগুণ পলিমাৰ আৰু কাৰ্বন আঁহৰ দৰে অন্যান্য আঁহৰ তুলনাত মোটামুটি সমতুল্য। যদিও কাৰ্বন আঁহৰ দৰে কঠিন নহয়, ই বহু সস্তা আৰু যৌগিক পদাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিলে যথেষ্ট কম ভংগুৰ। পৰিৱেশগত প্ৰতিৰোধ, প্ৰভাৱ লোডিঙৰ বাবে উন্নত ক্ষতি সহনশীলতা, উচ্চ নিৰ্দিষ্ট শক্তি আৰু কঠিনতাৰ বাবে সামুদ্ৰিক উদ্যোগ আৰু পাইপিং উদ্যোগত কাঁচৰ আঁহ শক্তিশালী যৌগিক ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

## আঁহৰ গঠন
কাঁচৰ আঁহ গঠিত হয় যেতিয়া চিলিকা-ভিত্তিক বা অন্যান্য সংমিশ্ৰণৰ কাঁচৰ পাতল ডালবোৰ বস্ত্ৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে উপযুক্ত সৰু ব্যাসৰ বহুতো আঁহলৈ এক্সট্ৰুড কৰা হয়। কাঁচ গৰম কৰি সূক্ষ্ম আঁহলৈ টানি অনাৰ কৌশল সহস্ৰাব্দৰপৰা জনাজাত আছিল, আৰু মিচৰ আৰু ভেনিচত অনুশীলন কৰা হৈছিল। বস্ত্ৰ প্ৰয়োগৰ বাবে এই আঁহবোৰৰ শেহতীয়া ব্যৱহাৰৰ আগতে, সকলো কাঁচৰ আঁহ ষ্টেপল (অৰ্থাৎ, চুটি দৈৰ্ঘ্যৰ আঁহৰ গোট) হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। 

অ'ৱেনছ-ইলিন'ইছ গ্লাছ কোম্পানী (টলিড', অহাইঅ') কাম কৰি থকা গেমছ শ্লেইটাৰৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে কাঁচৰ ঊল উৎপাদনৰ আধুনিক পদ্ধতি। তেওঁ প্ৰথমে ১৯৩৩ চনত কাঁচৰ ঊল তৈয়াৰ কৰিবলৈ এক নতুন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে পেটেণ্টৰ আবেদন কৰিছিল। কাঁচৰ আঁহৰ প্ৰথম বাণিজ্যিক উৎপাদন ১৯৩৬ চনত হৈছিল। ১৯৩৮ চনত অ'ৱেনছ-ইলিন'ইছ গ্লাছ কোম্পানী আৰু কৰ্নিং গ্লাছ ৱৰ্কছ একত্ৰিত হৈ অ'ৱেনছ-কৰ্নিং ফাইবাৰগ্লাছ কৰ্প'ৰেচন গঠন কৰে। যেতিয়া দুয়োটা কোম্পানী কাঁচৰ আঁহ উৎপাদন আৰু প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যোগদান কৰিছিল, তেওঁলোকে নিৰন্তৰ ফিলামেণ্ট কাঁচৰ আঁহৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। আজিও অ'ৱেনছ-কৰ্নিং বজাৰত প্ৰধান কাঁচৰ আঁহ উৎপাদক।

ফাইবাৰগ্লাছত ব্যৱহৃত আটাইতকৈ সাধাৰণপ্ৰকাৰৰ কাঁচৰ আঁহ হৈছে *E-glass*, যি এলুমিনো-বৰ'চিলিকেট কাঁচ আৰু ১% w/w তকৈ কম ক্ষাৰীয় অক্সাইড থাকে, মূলতঃ কাঁচ-শক্তিশালী প্লাষ্টিকৰ বাবে ব্যৱহৃত হয়। ব্যৱহৃত অন্যান্যপ্ৰকাৰৰ কাঁচ হৈছে *[[:en:A-glass]]* (বৰণ অক্সাইড নথকা বা কমকৈ থকা ক্ষাৰী-চূণ কাঁচ), *[[:en:E-CR-glass]]* (বৈদ্যুতিক/ৰাসায়নিক প্ৰতিৰোধ; ১% w/w তকৈ কম ক্ষাৰীয় অক্সাইডৰ সৈতে এলুমিনো-চূণ চিলিকেট, উচ্চ এচিড প্ৰতিৰোধৰ সৈতে), *[[:en:C-glass]]* (উচ্চ বৰণ অক্সাইড সামগ্ৰীযুক্ত ক্ষাৰীয়-চূণ কাঁচ, কাঁচৰ ষ্টেপল আঁহ আৰু নিৰোধকৰ বাবে ব্যৱহৃত), *[[:en:D-glass]]* (বৰ'চিলিকেট কাঁচ, ইয়াৰ কম ডাইইলেক্ট্ৰিক স্থিৰাংকৰ বাবে নামকৰণ কৰা), *[[:en:R-glass]]* (MgO আৰু CaO নথকা এলুমিনো চিলিকেট কাঁচ, *r*einforcement হিচাপে উচ্চ যান্ত্ৰিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে), আৰু *[[:en:S-glass]]* (CaO নথকা কিন্তু উচ্চ MgO সামগ্ৰীৰ সৈতে উচ্চ প্ৰসাৰণ শক্তিৰ সৈতে এলুমিনো চিলিকেট কাঁচ)।

বিশুদ্ধ চিলিকা (চিলিকন ডাই অক্সাইড), যেতিয়া ফিউজড কোৱাৰ্টজ হিচাপে প্ৰকৃত গলনাংক নথকা কাঁচলৈ শীতল হয়, ফাইবাৰগ্লাছৰ বাবে কাঁচৰ আঁহ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, কিন্তু ইয়াৰ ত্ৰুটি হৈছে যে ইয়াক অতি উচ্চ উষ্ণতাত কাম কৰিব লাগিব। প্ৰয়োজনীয় কাম কৰা উষ্ণতা হ্ৰাস কৰিবলৈ, অন্যান্য পদাৰ্থ "ফ্লাক্সিং এজেণ্ট" (অৰ্থাৎ, গলনাংক হ্ৰাস কৰা উপাদান) হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়। সাধাৰণ A-glass ("A" "alkali-lime"ৰ বাবে) বা ছ’ডা লাইম কাঁচ, চূৰ্ণ কৰা আৰু পুনৰ গলাবলৈ সাজু, তথাকথিত কুলেট কাঁচ, ফাইবাৰগ্লাছৰ বাবে ব্যৱহৃত প্ৰথমপ্ৰকাৰৰ কাঁচ আছিল। E-glass ("E" প্ৰাৰম্ভিক বৈদ্যুতিক প্ৰয়োগৰ কাৰণে), ক্ষাৰ-মুক্ত, আৰু নিৰন্তৰ ফিলামেণ্ট গঠনৰ বাবে ব্যৱহৃত প্ৰথম কাঁচৰ সংমিশ্ৰণ আছিল। এতিয়া ই বিশ্বৰ বেছিভাগ ফাইবাৰগ্লাছ উৎপাদন গঠন কৰে, আৰু বিশ্বব্যাপী বৰণ খনিজৰ একক বৃহত্তম ভোক্তা। ই ক্ল'ৰাইড আয়ন আক্ৰমণৰ প্ৰতি সংবেদনশীল আৰু সামুদ্ৰিক প্ৰয়োগৰ বাবে এক দুৰ্বল পছন্দ। S-glass ("S" "Strength"ৰ বাবে) ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া উচ্চ প্ৰসাৰণ শক্তি (মডিউলাছ) গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু এইদৰে ভৱন আৰু বিমান নিৰ্মাণৰ বাবে যৌগিক পদাৰ্থত গুৰুত্বপূৰ্ণ। একে পদাৰ্থ ইউৰোপত R-glass ("R" "reinforcement"ৰ বাবে) হিচাপে জনাজাত। C-glass ("C" "chemical resistance"ৰ বাবে) আৰু *[[:en:T-glass]]* ("T" হৈছে "thermal insulator"ৰ বাবে – C-glassৰ এটা উত্তৰ আমেৰিকান প্ৰকাৰ) ৰাসায়নিক আক্ৰমণৰ প্ৰতি প্ৰতিৰোধী; দুয়োটা প্ৰায়ে ফুঁ দিয়া ফাইবাৰগ্লাছৰ নিৰোধক-গ্ৰেডত পোৱা যায়।

## ৰসায়ন
বস্ত্ৰ-গ্ৰেড কাঁচৰ আঁহৰ ভিত্তি হৈছে চিলিকা, SiO2। ইয়াৰ বিশুদ্ধ ৰূপত ই এক পলিমাৰ হিচাপে বিদ্যমান, (SiO2)n। ইয়াৰ প্ৰকৃত গলনাংক নাই কিন্তু ১২০০&nbsp; °C লৈকে নৰম হয়, য'ত ই ক্ষয় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। ১৭১৩&nbsp; °C ত, বেছিভাগ অণু স্বাধীনভাৱে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে। যদি কাঁচ এই উষ্ণতাত এক্সট্ৰুড কৰা হয় আৰু দ্ৰুতভাৱে শীতল কৰা হয়, ই এক সুসংগঠিত গঠন গঠন কৰিবলৈ অক্ষম হ'ব। পলিমাৰত ই SiO4 গোট গঠন কৰে যি কেন্দ্ৰত চিলিকন পৰমাণু আৰু চুকত চাৰিটা অক্সিজেন পৰমাণুৰ সৈতে টেট্ৰাহেড্ৰন হিচাপে সংৰূপিত হয়। তাৰ পিছত এই পৰমাণুবোৰে অক্সিজেন পৰমাণু ভাগ কৰি চুকত বন্ধা এক নেটৱৰ্ক গঠন কৰে। 

চিলিকাৰ কাঁচৰ আৰু স্ফটিকীয় অৱস্থা (কাঁচ আৰু কোৱাৰ্টজ) আণৱিক ভিত্তিত সমান শক্তি স্তৰ থাকে, যি কাঁচৰ ৰূপ অত্যন্ত স্থিতিশীল বুলিও সূচায়। স্ফটিকীকৰণ আনিবলৈ, ইয়াক দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে ১২০০&nbsp; °C তকৈ অধিক উষ্ণতালৈ গৰম কৰিব লাগিব।

যদিও বিশুদ্ধ চিলিকা এক সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ষম কাঁচ আৰু কাঁচৰ আঁহ, ইয়াক অতি উচ্চ উষ্ণতাত কাম কৰিব লাগিব, যি এক অসুবিধা যদিহে ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট ৰাসায়নিক গুণাগুণৰ প্ৰয়োজন নহয়। কাম কৰা উষ্ণতা হ্ৰাস কৰিবলৈ কাঁচত অন্যান্য পদাৰ্থৰ ৰূপত অশুদ্ধি প্ৰৱৰ্তন কৰা সাধাৰণ। এই পদাৰ্থবোৰে কাঁচক বিভিন্ন প্ৰয়োগত উপকাৰী হ'ব পৰা বিভিন্ন অন্যান্য গুণাগুণো প্ৰদান কৰে। আঁহৰ বাবে ব্যৱহৃত প্ৰথমপ্ৰকাৰৰ কাঁচ আছিল ছ’ডা লাইম কাঁচ বা A-glass (ইয়াত থকা ক্ষাৰীয়ৰ বাবে "A")। ই ক্ষাৰীয়ৰ প্ৰতি বিশেষ প্ৰতিৰোধী নহয়। এক নতুন, ক্ষাৰ-মুক্ত (১৪.৫&nbsp; পইজ থাকে তেতিয়া প্ৰসাৰণ বিন্দু পোৱা যায়। এনিলিং বিন্দু, যি সেই উষ্ণতা য'ত অভ্যন্তৰীণ চাপ ১৫ মিনিটত গ্ৰহণযোগ্য বাণিজ্যিক সীমালৈ হ্ৰাস পায়, ১০১৩&nbsp; পইজৰ সান্দ্ৰতাৰে চিহ্নিত কৰা হয়।

## গুণাগুণ

### তাপীয়

বোৱা কাঁচৰ আঁহৰ কাপোৰ উপযোগী তাপীয় নিৰোধক কাৰণ ইয়াৰ পৃষ্ঠ ক্ষেত্ৰফলৰ ওজনৰ অনুপাত উচ্চ। অৱশ্যে, বৃদ্ধি পোৱা পৃষ্ঠ ক্ষেত্ৰফলে ইহঁতক ৰাসায়নিক আক্ৰমণৰ প্ৰতি বহুত অধিক সংবেদনশীল কৰি তোলে। ইয়াৰ ভিতৰত বায়ু আবদ্ধ কৰি, কাঁচৰ আঁহৰ ব্লকে ভাল তাপীয় নিৰোধক তৈয়াৰ কৰে, প্ৰায় ০.০৫ W/(m·K)ৰ তাপীয় পৰিবাহিতাৰ সৈতে।

### নিৰ্বাচিত গুণাগুণ

### যান্ত্ৰিক গুণাগুণ
কাঁচৰ শক্তি সাধাৰণতে "virgin" বা অকৃত্ৰিম আঁহৰ বাবে পৰীক্ষা আৰু প্ৰতিৱেদন কৰা হয়—যিবোৰ এইমাত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সবাতোকৈ সতেজ, পাতলতম আঁহবোৰ সবাতোকৈ শক্তিশালী কাৰণ পাতল আঁহবোৰ অধিক নমনীয়। পৃষ্ঠ যিমান আঁচোৰ খাইছে, ফলস্বৰূপ কঠিনতা সিমান কম। কাঁচৰ এক অস্ফটিকীয় গঠন থকাৰ বাবে, ইয়াৰ গুণাগুণ আঁহৰ দিশত আৰু আঁহৰ আড়ে আড়ে একে। আৰ্দ্ৰতা প্ৰসাৰণ শক্তিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক। আৰ্দ্ৰতা সহজে শোষিত হয় আৰু অণুবীক্ষণিক ফাট আৰু পৃষ্ঠৰ ত্ৰুটি অৱনতি ঘটাব পাৰে, আৰু কঠিনতা হ্ৰাস কৰিব পাৰে। 

কাৰ্বন ফাইবাৰৰ বিপৰীতে, কাঁচে ভাঙিবৰ আগতে অধিক দীঘলীয়া হ'ব পাৰে। পাতল ফিলামেণ্টবোৰ ভাঙিবৰ আগতে অধিক বেঁকা হ'ব পাৰে। গলিত কাঁচৰ সান্দ্ৰতা নিৰ্মাণ সফলতাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অংকনৰ সময়ত, যি প্ৰক্ৰিয়া য'ত গৰম কাঁচ টানি আঁহৰ ব্যাস হ্ৰাস কৰা হয়, সান্দ্ৰতা অপেক্ষাকৃত কম হ'ব লাগিব। যদি ই অতি উচ্চ, আঁহ অংকনৰ সময়ত ভাঙিব। অৱশ্যে, যদি ই অতি কম, কাঁচে আঁহলৈ টানি অনাৰ পৰিৱৰ্তে টোপাল গঠন কৰিব। 

## নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া

### গলন
কাঁচৰ আঁহ নিৰ্মাণৰ দুটা মূল প্ৰকাৰ আৰু কাঁচৰ আঁহ সামগ্ৰীৰ দুটা মূল প্ৰকাৰ আছে। প্ৰথমে, আঁহ হয় প্ৰত্যক্ষ গলন প্ৰক্ৰিয়া বা মাৰ্বেল পুনৰ গলন প্ৰক্ৰিয়াৰপৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। দুয়োটা কেঁচা সামগ্ৰী কঠিন ৰূপত আৰম্ভ হয়। পদাৰ্থবোৰ একেলগে মিহলি কৰা হয় আৰু ভাটিত গলোৱা হয়। তাৰ পিছত, মাৰ্বেল প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে, গলিত পদাৰ্থ কাটি আৰু মাৰ্বললৈ ৰোল কৰা হয় যিবোৰ শীতল কৰা আৰু পেকেজ কৰা হয়। মাৰ্বলবোৰ আঁহ নিৰ্মাণ সুবিধালৈ লৈ যোৱা হয় য'ত সেইবোৰ এটা কেনত সুমুৱাই পুনৰ গলোৱা হয়। গলিত কাঁচ আঁহ গঠন কৰিবলৈ বুছিংলৈ এক্সট্ৰুড কৰা হয়। প্ৰত্যক্ষ গলন প্ৰক্ৰিয়াত, ভাটিত থকা গলিত কাঁচ গঠনৰ বাবে পোনে পোনে বুছিংলৈ যায়।

### গঠন
বুছিং প্লেট আঁহ তৈয়াৰ কৰা যন্ত্ৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। এইটো এক সৰু ধাতৱ ভাটি যি আঁহ গঠন কৰিবলৈ নজেল থাকে। ই প্ৰায় সদায় স্থায়িত্বৰ বাবে ৰ'ডিয়ামৰ সৈতে মিশ্ৰিত প্লেটিনামৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। প্লেটিনাম ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণ গলিত কাঁচৰ ইয়াক তিয়াই লোৱাৰ প্ৰাকৃতিক আসক্তি আছে। যেতিয়া বুছিং প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেইবোৰ বিশুদ্ধ প্লেটিনামৰ আছিল, আৰু কাঁচে বুছিং ইমান সহজে তিয়াই লৈছিল যে ই নজেলৰপৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত প্লেটৰ তলত বৈ গৈছিল আৰু তলৰফালে জমা হৈছিল। লগতে, ইয়াৰ মূল্য আৰু ক্ষয়ৰ প্ৰৱণতাৰ বাবে, প্লেটিনামক ৰ'ডিয়ামৰ সৈতে মিশ্ৰিত কৰা হৈছিল। প্ৰত্যক্ষ গলন প্ৰক্ৰিয়াত, বুছিংয়ে গলিত কাঁচৰ বাবে এক সংগ্ৰাহক হিচাপে কাম কৰে। আঁহ গঠনৰ বাবে সঠিক উষ্ণতাত কাঁচ ৰাখিবলৈ ইয়াক অলপ গৰম কৰা হয়। মাৰ্বেল গলন প্ৰক্ৰিয়াত, বুছিংয়ে অধিক ভাটিৰ দৰে কাম কৰে কাৰণ ই অধিক পদাৰ্থ গলায়।

বুছিং ফাইবাৰ কাঁচ উৎপাদনৰ মূল খৰচ। নজেল ডিজাইনো গুৰুত্বপূৰ্ণ। নজেলৰ সংখ্যা ২০০ৰপৰা ৪০০০লৈ ২০০ৰ গুণিতকত থাকে। নিৰন্তৰ ফিলামেণ্ট নিৰ্মাণত নজেলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে প্ৰস্থান অঞ্চলত ইয়াৰ দেৱালৰ পুৰুত্ব। পোৱা গৈছিল যে ইয়াত এক কাউণ্টাৰবৰ সুমুৱাই তিয়াই লোৱা হ্ৰাস কৰিছিল। আজি, নজেলবোৰ প্ৰস্থানত ন্যূনতম পুৰুত্ব হ'বলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে। কাঁচ নজেলৰ মাজেৰে বৈ যোৱাৰ সময়ত, ই এটা টোপাল গঠন কৰে যি শেষৰপৰা ওলমি থাকে। পৰি যোৱাৰ সময়ত, ই মেনিস্কাছৰদ্বাৰা নজেলৰ সৈতে সংলগ্ন এটা সূতা এৰি যায় যেতিয়ালৈকে সান্দ্ৰতা আঁহ গঠনৰ বাবে সঠিক পৰিসীমাত থাকে। নজেলৰ বলয়াকাৰ আঙঠি যিমান সৰু আৰু প্ৰস্থানত দেৱাল যিমান পাতল, টোপাল গঠন হৈ পৰি যাব সিমান দ্ৰুত, আৰু নজেলৰ উলম্ব অংশ তিয়াই লোৱাৰ প্ৰৱণতা সিমান কম। কাঁচৰ পৃষ্ঠ টান মেনিস্কাছ গঠনক প্ৰভাবিত কৰে। E-glassৰ বাবে ই প্ৰায় ৪০০&nbsp; mN/m হ'ব লাগে।

ক্ষীণতা (অংকন) গতি নজেল ডিজাইনত গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদিও এই গতি লেহেমীয়া কৰিলে মোটা আঁহ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, যি গতিৰ বাবে নজেল ডিজাইন কৰা হোৱা নাই তাত চলোৱা অৰ্থনৈতিক নহয়।

### নিৰন্তৰ ফিলামেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া
নিৰন্তৰ ফিলামেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াত, আঁহ টনাৰ পিছত, এক চাইজ প্ৰয়োগ কৰা হয়। এই চাইজে আঁহক ববিনত মেৰিয়াই থকাৰ সময়ত সুৰক্ষা দিয়াত সহায় কৰে। প্ৰয়োগ কৰা বিশেষ চাইজ শেষ-ব্যৱহাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। যদিও কিছুমান চাইজ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ সহায়ক, আন কিছুমানে আঁহক এক নিৰ্দিষ্ট ৰেজিনৰ বাবে আসক্তি প্ৰদান কৰে, যদি আঁহ যৌগিক পদাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। চাইজ সাধাৰণতে ওজনৰ ০.৫–২.০% যোগ কৰা হয়। তাৰ পিছত প্ৰায় ১&nbsp; km/min ত মেৰিওৱা হয়।

### ষ্টেপল আঁহ প্ৰক্ৰিয়া
ষ্টেপল আঁহ উৎপাদনৰ বাবে, আঁহ নিৰ্মাণৰ কেইবাটাও উপায় আছে। গঠন যন্ত্ৰৰপৰা ওলোৱাৰ পাছত কাঁচক তাপ বা ভাপৰ সৈতে ফুঁ বা বিস্ফোৰণ কৰিব পাৰি। সাধাৰণতে এই আঁহবোৰ কিছুমানপ্ৰকাৰৰ মেটত তৈয়াৰ কৰা হয়। আটাইতকৈ সাধাৰণ ব্যৱহৃত প্ৰক্ৰিয়া হৈছে ঘূৰ্ণীয় প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াত, কাঁচ ঘূৰ্ণনশীল স্পিনাৰত প্ৰৱেশ কৰে, আৰু কেন্দ্ৰাতিগ বলৰ বাবে অনুভূমিকভাৱে বাহিৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হয়। বায়ু জেটে ইয়াক উলম্বভাৱে তললৈ ঠেলি দিয়ে, আৰু বাইন্দাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়। তাৰ পিছত মেট এটা পৰ্দালৈ ভেকুয়াম কৰা হয় আৰু বাইন্দাৰ চুলীত ৰান্ধনি কৰা হয়।

## সুৰক্ষা
এছবেষ্টছে কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টি কৰে আৰু ইয়াক বেছিভাগ সামগ্ৰীৰপৰা আঁতৰোৱাৰ আৱিষ্কাৰৰ পিছৰপৰা কাঁচৰ আঁহৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে। জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ পিছত, কাঁচৰ আঁহৰ সুৰক্ষাও প্ৰশ্ন কৰা হৈছে। গৱেষণাই দেখুৱায় যে কাঁচৰ আঁহৰ সংমিশ্ৰণে এছবেষ্টছৰ দৰে বিষাক্ততা সৃষ্টি কৰিব পাৰে কাৰণ দুয়োটা চিলিকেট আঁহ।

১৯৭০ ৰ দশকত এন্দূৰৰ ওপৰত কৰা অধ্যয়নত পোৱা গৈছিল যে ৩&nbsp; μm তকৈ কম ব্যাস আৰু ২০&nbsp; μm তকৈ অধিক দৈৰ্ঘ্যৰ আঁহযুক্ত কাঁচ এক "শক্তিশালী কৰ্কটজনক।" একেদৰে, ইণ্টাৰনেচনেল এজেন্সি ফৰ ৰিচাৰ্চ অন কেন্সাৰএ ১৯৯০ চনত পাইছিল যে ই "যুক্তিসংগতভাৱে কৰ্কটজনক হ'ব পাৰে বুলি প্ৰত্যাশিত হ'ব পাৰে।" অৱশ্যে ফাইবাৰগ্লাছ সাধাৰণতে ৩&nbsp; μm তকৈ অধিক ব্যাসৰ সৈতে নিৰ্মাণ কৰা হয়। আমেৰিকান কনফাৰেন্স অফ গভৰ্নমেণ্টেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাইজিনিষ্টছে, আনহাতে, কয় যে অপৰ্যাপ্ত প্ৰমাণ আছে, আৰু কাঁচৰ আঁহ গোট A4: "মানৱ কৰ্কটজনক হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব নোৱাৰি"ত আছে। 

নৰ্থ আমেৰিকান ইনছুলেচন মেনুফেকচাৰাৰছ এছ'চিয়েচন (NAIMA)এ দাবী কৰে যে কাঁচৰ আঁহ মূলতঃ এছবেষ্টছৰপৰা পৃথক, কাৰণ ই প্ৰাকৃতিকভাৱে উৎপন্ন হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মানৱ-নিৰ্মিত। তেওঁলোকে দাবী কৰে যে কাঁচৰ আঁহ "হাওঁফাওঁত দ্ৰৱীভূত হয়", যেতিয়া এছবেষ্টছ জীৱনজুৰি শৰীৰত থাকে। যদিও কাঁচৰ আঁহ আৰু এছবেষ্টছ দুয়োটা চিলিকা ফিলামেণ্টৰপৰা তৈয়াৰ কৰা হয়, NAIMAয়ে দাবী কৰে যে এছবেষ্টছ অধিক বিপদজনক কাৰণ ইয়াৰ স্ফটিকীয় গঠন, যি ইয়াক সৰু, অধিক বিপদজনক টুকুৰালৈ বিদীৰ্ণ কৰায়, ইউ.এছ. ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হেলথ এণ্ড হিউমেন চাৰ্ভিচেছ উদ্ধৃত কৰি:

এন্দুৰ ব্যৱহাৰ কৰি ১৯৯৮ চনৰ এক অধ্যয়নত পোৱা গৈছিল যে এবছৰৰ পাছত কৃত্ৰিম আঁহৰ জৈৱস্থিৰতা ০.০৪–১৩% আছিল, কিন্তু এম'চাইট এছবেষ্টছৰ বাবে ২৭%। দীৰ্ঘকাল স্থিৰ থকা আঁহবোৰ অধিক কৰ্কটজনক বুলি পোৱা গৈছিল।

## কাঁচ-শক্তিশালী প্লাষ্টিক (ফাইবাৰগ্লাছ)

কাঁচ-শক্তিশালী প্লাষ্টিক (GRP) হৈছে সূক্ষ্ম কাঁচৰ আঁহেৰে শক্তিশালী কৰা প্লাষ্টিকৰপৰা তৈয়াৰী এক যৌগিক পদাৰ্থ বা আঁহ-শক্তিশালী প্লাষ্টিক। কাঁচ চপড ষ্ট্ৰেণ্ড মেট (CSM) বা বোৱা কাপোৰৰ ৰূপত হ'ব পাৰে।

আন বহুতো যৌগিক পদাৰ্থৰ দৰে (যেনে শক্তিশালী কৰা কংক্ৰিট), দুটা পদাৰ্থই একেলগে কাম কৰে, প্ৰতিটোৱে আনটোৰ ঘাটতি অতিক্ৰম কৰি। যেতিয়া প্লাষ্টিক ৰেজিনবোৰ সংকোচন লোডিংত শক্তিশালী আৰু প্ৰসাৰণ শক্তিত অপেক্ষাকৃত দুৰ্বল, কাঁচৰ আঁহবোৰ প্ৰসাৰণত অতি শক্তিশালী কিন্তু সংকোচন প্ৰতিৰোধ নকৰে। দুটা পদাৰ্থ একত্ৰিত কৰি, GRP এনে এক পদাৰ্থ হৈ পৰে যি সংকোচন আৰু প্ৰসাৰণ বল দুয়োটা ভালদৰে প্ৰতিৰোধ কৰে। দুটা পদাৰ্থ সমানভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বা কাঁচ বিশেষভাৱে গঠনৰ সেই অংশবোৰত ৰাখিব পাৰি যি প্ৰসাৰণ লোড অনুভৱ কৰিব।

## ব্যৱহাৰ
নিয়মীয়া কাঁচৰ আঁহৰ ব্যৱহাৰৰ ভিতৰত তাপীয় নিৰোধক, বৈদ্যুতিক নিৰোধক, শব্দ নিৰোধক, উচ্চ-শক্তি কাপোৰ বা তাপ- আৰু ক্ষয়-প্ৰতিৰোধী কাপোৰৰ বাবে মেট আৰু কাপোৰ অন্তৰ্ভুক্ত। ই বিভিন্ন সামগ্ৰী শক্তিশালী কৰিবলৈও ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে তম্বুৰ খুঁটা, প'ল ভল্ট খুঁটা, কাঁড়, ধনু আৰু ক্ৰছব', স্বচ্ছ চালৰ পেনেল, অটোম'বাইল শৰীৰ, হকী ষ্টিক, চাৰ্ফবৰ্ড, নাৱৰ হাল, আৰু কাগজৰ মৌচাক। চিকিৎসা উদ্দেশ্যত কাষ্টত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। FRP টেংক আৰু পাত্ৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ কাঁচৰ আঁহ ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

মুকলি-বোৱা কাঁচৰ আঁহৰ গ্ৰিড ডামৰ পেভমেণ্ট শক্তিশালী কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অ-বোৱা কাঁচৰ আঁহ/পলিমাৰ মিশ্ৰণ মেট ডামৰ ইমালচনৰ সৈতে সংপৃক্ত কৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ডামৰৰ সৈতে আবৃত কৰা হয়, এক জলৰোধী, ফাট-প্ৰতিৰোধী আৱৰণ উৎপাদন কৰি। ষ্টিলৰ ৰিবাৰৰ পৰিৱৰ্তে কাঁচ-আঁহ শক্তিশালী পলিমাৰ ৰিবাৰ ব্যৱহাৰে এনে অঞ্চলত প্ৰতিশ্ৰুতি দেখুৱায় য'ত ষ্টিলৰ ক্ষয় পৰিহাৰ কৰা কাম্য।

### সম্ভাৱ্য ব্যৱহাৰ
কাঁচৰ আঁহে শেহতীয়াকৈ জৈৱ চিকিৎসা প্ৰয়োগত গাঁঠি প্ৰতিষ্ঠাপনৰ সহায়ত ব্যৱহাৰ দেখিছে য'ত চুটি ফছফেট কাঁচৰ আঁহৰ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ অভিমুখীকৰণে অষ্টিঅ'ব্লাষ্টৰ বিস্তাৰৰ জৰিয়তে আৰু উন্নত পৃষ্ঠ ৰসায়নৰ সৈতে অষ্টিঅ'জেনিক গুণাগুণ উন্নত কৰিব পাৰে। আন এক সম্ভাৱ্য ব্যৱহাৰ ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰয়োগৰ ভিতৰত আছে কাৰণ চ'ডিয়াম ভিত্তিক কাঁচৰ আঁহে ইয়াৰ উন্নত ইলেক্ট্ৰনিক গুণাগুণৰ বাবে লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰীত লিথিয়ামক সহায় বা প্ৰতিষ্ঠাপন কৰে। 

## কাঁচৰ আঁহ নিৰ্মাণত পুনৰ্ব্যৱহাৰৰ ভূমিকা

কাঁচ-আঁহ নিৰোধক নিৰ্মাতাসকলে পুনৰ্ব্যৱহৃত কাঁচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। পুনৰ্ব্যৱহৃত কাঁচৰ আঁহত ৪০% পৰ্যন্ত পুনৰ্ব্যৱহৃত কাঁচ থাকে।

## অধিক চাওক

* বেচল্ট ফাইবাৰ
* কাৰ্বন ফাইবাৰ
* BS4994
* যৌগিক পদাৰ্থ
* ফাইবাৰগ্লাছ
* ফাইবাৰগ্লাছ মল্ডিং
* ফিলামেণ্ট টেপ
* জেলক'ট
* কাঁচৰ কাপোৰ
* কাঁচৰ আঁহ শক্তিশালী কংক্ৰিট (GFRC বা GRC)
* কাঁচৰ মাইক্ৰ'স্ফিয়াৰ
* কাঁচৰ প'লিং
* কাঁচৰ ঊল
* অপটিকেল ফাইবাৰ
* পেলেৰ চুলি, প্ৰাকৃতিকভাৱে উৎপন্ন হোৱা কাঁচৰ আঁহ। 
* কোৱাৰ্টজ ফাইবাৰ

## টোকা আৰু তথ্যসূত্ৰ

## বাহ্যিক সংযোগ

* CDC – Fibrous Glass – NIOSH Workplace Safety and Health Topic
* Fiberglass and health 
* International Geosynthetics Society, information on :en:geotextiles and :en:geosynthetics in general.

:en:Category:Composite materials
:en:Category:Glass types
:en:Category:Glass production
:en:Category:Building insulation materials
:en:Category:Synthetic fibers
:en:Category:1938 introductions। সাধাৰণতে এই আঁহবোৰ কিছুমানপ্ৰকাৰৰ মেটত তৈয়াৰ কৰা হয়। আটাইতকৈ সাধাৰণ ব্যৱহৃত প্ৰক্ৰিয়া হৈছে ঘূৰ্ণীয় প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াত, কাঁচ ঘূৰ্ণনশীল স্পিনাৰত প্ৰৱেশ কৰে, আৰু [[:en:centrifugal force|কেন্দ্ৰাতিগ